89 
zwavelhondetide stof geïsoleerd koti worden. Het bleek ecbter in 
verschillende proeven dat zelfs door langdurige verhitting in vaciio, 
het zwavelgehalte van nauwelijks merkbaar verminderde; een 
vluchtige zwavelverbinding ontstaat daarbij dus niet. De volgende 
cijfers geven een beeld van het verloop van een dergelijke proef ; 
Een porceleinen schuitje rnet 3,09 gram werd geplaatst in een 
porceleinen buis, die aan een zijde open was en hier verbonden 
werd met de oliepomp. De buis werd in een elektrischen oven verhit, 
(thermo-element aan den buitekant der buis). 
Tijd 
Temp. 
Druk 
1.30 
620° 
1.5 mM. \ 
3.15 
840 
1 7 1 
” f Ontstaat een weinig zwa- 
” [ vel waterstof. 
3.45 
910 
5.10 
1010 
2 „ \ 
5.45 
900 
2 „ / 
Onder evacueeren laten 
bekoelen ; het zwavelgehalte van het zoo 
/erkregen product P, bedroeg: 1.94 7.- 
2.38 gram P, 
opnieuw 
in vacno verhit : 
11.15 uur 
400° 
1 mM 
2 
940 
1 „ 
3 
980 
1 „ 
1030 
1.5 mM. ontstaan nog sporen H,S. 
5 
1060 
1.5 „ 
6.10 „ 
990 
1 
Onder evacueeren laten bekoelen. Het zoo verkregen product P, 
bevat 1,87 7o zwavel. 
Uit deze proeven blijkt dat het zwavelgehalte van Pj door lang- 
durige verhitting bij circa 1000° C en 1.5 mM niet of zeer weinig 
afneemt, de afname in de laatste proef ligt bij de grens der analyse 
fouten. De totale analyse van het gedurende een uur bij 600° en 
2 mM gedroogde praeparaat Pj gaf: 0.27 7., asch, 96.1 7o C, 0.33 
7o H, 2.00 7o zwavel, tezamen 98.70 7o- 
Dit praeparaat bevat dus behalve geabsorbeerd water nog een 
nauwelijks aan te toonen hoeveelheid waterstof. 
§ 3. Gedrag tegenover oxidatiemiddelen en tegenover waterstof. 
Teneinde meer inzicht te krijgen op welke wijze deze zwavel aan 
de kool gebonden is, werd het gedrag van dit praeparaat tegenover 
oxydeerende en tegenover reduceerende agentia onderzocht: 
2 gram Pj werden met 100 cc. water en 3 cc. bromium 4 uur 
